Üeber metamagnetische Legierungen. 
Die 9. Legierung, also die letzte der ersten Serie, hatte 
zufällig fast die gleiche Zusammensetzung, zeigte aber vor der 
Hand nicht dieselbe Erscheinung. Sie war rein diamagnetisch 
und ihre Suszeptibilität eine Konstante. Ihre Kurve 9a ist eine 
genaue Parabel, denn es betragen z. B. die Ablenkungen bei 
3000, 6000 und 9000 Gauss 4,5, 22 und 49,5 Teilstriche. Sie 
verhalten sich also wie 1:4:9, nämlich • wie die Quadrate der 
dazugehörigen Feldstärken. Auch die spezifischen Gewichte von 
9 und 13 stimmten fast überein, ein Zeichen, dass beide 
Legierungen gut geraten waren. 
Wie schon gesagt, konnte die Legierung 13 durch Abschrecken 
diamagnetisch gemacht werden. Es lag darum der Gedanke 
nahe, dass sich die 9te zu schnell abgekühlt hatte, worauf beim 
Giessen nicht geachtet worden war, und dass durch geeignete 
Behandlung auch bei ihr der Metamagnetismus noch zu erreichen 
sei. Sie wurde deshalb genau so geglüht und langsam abgekühlt 
wie die Legierung 13, und da stellte sich wirklich auch bei ihr 
der Metamagnetismus ein. Die Kurve 9 b gibt seinen genauen 
Verlauf wieder. Variable Suszeptibilität zeigten auch die Legierungen 
12, 14 und 15. Da sie aber nicht gut geraten waren, so wurden 
die genaueren Messungen nur an 9 und 13 vorgenommen. 
Die Ursache des Metamagnetismus. 
Die neu beobachtete Erscheinung machte es notwendig, erst 
einmal ihre Ursache zu erforschen. Wie schon gesagt, musste 
man sofort an die Sättigungserscheinungen des Eisens denken. 
Diese bedeuten auch eine Abhängigkeit der Suszeptibilität vom 
Felde, aber in dem Gebiete äusserst starken Paramagnetismus. 
Hier bei unseren metamagnetischen Legierungen fällt die 
Erscheinung in das Gebiet äusserst schwacher Magnetisierbarkeit, 
in die Nachbarschaft magnetischer Indifferenz, die von der starken 
Verdünnung, in der sich das Eisen befindet, her rühren kann. 
Dieser Erklärungsversuch ist aber durchaus nicht so einfach, wie 
er auf den ersten Blick erscheinen könnte. Es ist keineswegs 
eine allgemeine Eigenschaft genügend stark verdünnten Eisens, 
Metamagnetismus zu erzeugen. Das haben Untersuchungen an 
Zink-Eisen und Kupfer-Eisen gezeigt. 
153 
